182 C. R. Vi Hauer und C. John. [49] 



Vom ersteren Bestandteile enthält es also zu viel, um als hydrau- 

 lischer Kalk verwendet werden zu können ; es erhärtet die Masse unter 

 Wasser nach dem Brennen nicht, aber nach starkem Brennen mit 

 Kalk gemischt, resultirt ein brauchbares Product. 



157. Mineral, eingesendet von Herrn Jos. Lagger in Tarvis. 

 Das übersendete Mineral ist ein Eisenglimmer, der 

 94 Proc. Eisenoxyd und 

 6 „ Bergart (Kieselsäure) enthält. 

 Der Gehalt an Eisen beträgt 66 Proc. 



Wegen seiner Hartflüssigkeit ist der Eisenglimmer wohl nicht sehr 

 beliebt, immerhin aber verwendbar. 



157. Kohlen, Bohrmehl, eingesendet von der Glasfabrik S. Reich 

 & Comp, in Krasna. 



Diese erbohrte Kohle ist so unrein, dass der Brennwerth nicht 

 bestimmt wurde. Auch brennt sie nicht, sondern verglimmt nur mühsam 

 bei gutem Luftzug. 



Die dem Muster beigelegt gewesenen Proben der durchbohrten 

 Schichten deuten darauf hin, dass die Ablagerung, welcher das Kohlen- 

 muster angehört, eine sehr junge Tertiärbildung ist. 



159. Thon, eingesendet von Herrn Remschmi dt in Generalske 

 stol nächst Carlstadt. 



Die Untersuchung des eingesendeten Thönes im Sefström'schen 

 Ofen ergab, dass derselbe gut feuerfest ist. Auch ist derselbe plastisch 

 und daher zur Fabrikation minderer Sorten feuerfesten Materiales 

 immerhin verwendbar. 



160. Kalkstein von dem Grundbesitze des Fürsten Sapieha in 

 Krassiczin, eingesendet von Herrn Adolf Lipp in Lemberg. 



Derselbe enthält in 100 Theilen : 



14*4 Proc. Kieselsäure, Thonerde, 

 2*6 „ Lösliche Thonerde, Spur Eisenoxyd, 

 78*1 „ Kohlensaurer Kalk, 

 5-4 „ _ „ Magnesia, 



100-3 

 Als hydraulischer Kalk ist dieser Kalkstein nicht verwendbar, da 

 er zu wenig kieselsaure Thonerde enthält, 



161. Erz, eingesendet von Herrn Friedr. ßrandstätter in 

 Rothwein. 



Das eingesendete Mineral ist Eisenkies und enthält in 100 Theilen: 

 447 Proc. Bergart, 



o™ " l'T n f ,) 55-0 Eisenkies. • ' ■' 



20'0 „ Schwefel/ 



